246 
REVUE  DES  QUESTIONS  SCIENTIFIQUES. 
Produit  : masse  fondue,  convertie,  après  refroidissement,  en 
bloc  dense  et  dur  de  carbure  de  calcium  pur  cristallisé  ; pas 
d’excès  de  chaux  ni  de  charbon. 
Résultat  : conforme  à ce  qui  a été  annoncé  dans  le  brevet. 
Rendement  excellent. 
2mp  Expérience  : Une  série  d’expériences  successives,  sur  les 
mêmes  données  avec  les  mêmes  éléments,  a permis  de  constater 
des  résultats  identiques  : masse  de  carbure  de  calcium  cristal- 
lisé après  fusion  et  refroidissement,  çà  et  là  traces  de  charbon 
et  de  chaux  libres. 
II.  Procédé  Willson.  Il  consiste  à éviter  le  plus  complètement 
possible  la  fusion  du  mélange,  qui  doit  être  formé  de  56  parties  de 
chaux  pour  52,25  de  carbone. 
Il  faut  augmenter  la  quantité  de  carbone  en  variant  les  pro- 
portions du  mélange  suivant  le  degré  de  finesse  des  matières  et 
l’intimité  de  leur  contact. 
Dans  le  cas  de  l’alumine  un  poids  de  carbone  représentant 
15  p.  c.  du  poids  total  de  la  masse  suffit  à enrayer  la  fusion. 
Aucune  indication  11’est  donnée  sur  ce  point  dans  le  cas  de  la 
chaux. 
lre  Expérience  : CaO.  . . . 56  grammes. 
C 49  grammes. 
Intensité  de  courant  : 300  ampères  sous  65  volts  au  four. 
Durée  de  l'opération  : 15  minutes. 
Produit  : masse  fondue.  Après  refroidissement,  bloc  de  car- 
bure cristallisé,  11e  contenant  pas  de  chaux  libre,  mais  du  car- 
bone en  excès. 
Résultat  : la  quantité  de  carbone  n’a  pas  été  suffisante  pour 
éviter  la  fusion.  Cette  condition  essentielle  du  procédé  Willson 
n'est  pas  remplie. 
2me  Expérience  : CaO.  ...  56  grammes. 
C 54  grammes. 
Intensité  de  courant  : 300  ampères  sous  65  volts  au  four. 
Durée  de  l’opération  : 15  minutes. 
Produit  : tantôt  masse  fondue  avec  excès  de  charbon  non 
combiné,  tantôt  masse  frittée  avec  parties  agglomérées  dans  le 
voisinage  de  l’arc.  Le  mélange  contient,  dans  ce  dernier  cas,  du 
carbure  amorphe,  du  carbone  en  excès  et  5.60  p.  c.  de  chaux  libre. 
Résultat  : le  procédé  n’a  pas  donné  de  résultat  constant  et 
certain  indiquant  une  méthode  sûre.  Le  rendement  est  médiocre. 
